#2 LABORATOIRE D'ÉTUDES DE LA SOIE 
De chaque lot des soies artificielles, de provenance sûre, 
qui appartiennent à la collection du Laboratoire, on a prélevé 
deux flotillons de même poids. On les a pesés exactement après 
une exposition à l'air de trois jours dans un même milieu. 
Après les avoir desséchés à 105-110 degrés pour déterminer 
le poids absolu, on les a exposés de nouveau à l'air et repesés 
plusieurs fois à intervalles de temps égaux. 
Le milieu dans lequel étaient placés les petits flotillons pour 
se mettre en équilibre d'humidité était constitué par une 
petite chambre à parois de verre dans laquelle étaient placés 
une petite balance automatique sensible au milligramme et un 
polymètre de Lambrecht. Dans cette chambre on introduisait 
de l'air sec ou humide, de façon à maintenir constamment une 
humidité relative de 65 %,. Un dispositif spécial manœuvré de 
l'extérieur, permet de suspendre successivement ‘les divers 
échantillons au crochet de la balance au moment des pesées. 
Les résultats de ces expériences sont reproduits dans le 
tableau suivant. [ls indiquent la proportion d’eau hygrosco- 
pique retenue par les différents types de soie artificielle dans 
un mileu d'humidité normale, c’est-à-dire le pouvoir absorbant, 
en rapport avec l’humidité atmosphérique, de la partie de fibre 
privée de son humidité naturelle. 
POIDS POIDS POIDS 
QUALITÉ DE LA SOIE FRA ESA R dumigite | à L'air | pumigité | À L'air | gamidie | à l'air 
primitif] absolu s apres aprés 
4 heures 6 heures #4 heures 
gr. gr. % % % 
Chardounet (marque A).| 7,857| 6,863! 14,48] 7,520! 9,57 | 7,536! 9,80 | 7,722 
== (marque B).| 7,930] 6,952] 14,06! 7,598] 9,29 | 7,607| 9,42 | 7,757 
— (Besançon) .| 7,840| 6,871! 14,10! 7,558] 9,99 | 7,572/10,20 | 7,771 
= (Vienne) 7,910] 6,991! 13,44] 7,537! 9,24 | 7,645] 9,35 | 7,820 
Glanzstoff NS. 1. : . 7,709! 6,909! 12,24] 7,495] 8,48 | 7,507| 8,65 | 7,661 
_ NORD E PL 7,818] 6,980] 11,86] 7,520] 8,45 | 7,588| 8,57 | 7,767 
Viscose (marque A) . . .| 7,881] 7,019! 12,28] 7,623] 8,60 | 7,635] 8,77 | 7,807 
— (marque B) 7,818] 6,976] 12,06! 7,580! 8,65 | 7,592! 8,83 | 7,754 
Les données exposées dans ce tableau et se référant au pour- 
centage d'humidité fixée par la fibre après une exposition à 
l'air dans des conditions moyennes de milieu et de temps, 
7: 
